( 1263 ) 



ment dans cette réaction complexe où intervient la silice du verre. Un 

 traitement à l'alcool bouillant permet d'isoler les paillettes d'azotate ba- 

 sique. Quant au silicate, il forme une gaine adhérente qu'on parvient 

 cependant à détacher en longues écailles, si l'on remplit les tubes d'eau 

 chaude qu'on y laisse séjourner quelques heures. 



» Ces écailles, écrasées entre les doigts, se résolvent en aiguilles micro- 

 scopiques, présentant des extinctions longitudinales en lumière parallèle. 

 Leur composition correspond à celle d'un hydrosilicate acide 



2(CdO,SiO=), 3H=^0<'). 



Elles sont solubles dans l'acide chlorhydrique avec dépôt de silice pulvé- 

 rulente. 



>) L'hydrosilicate ne perd qu'une faible partie de son eau vers le rouge 

 sombre. Au voisinage du rouge orange, il fond en un verre incolore et 

 transparent ; bientôt la masse se met à bouillonner par suite du départ de 

 la vapeur d'eau, puis elle .'^e resolidifie. Pesée à ce moment, la substance 

 accuse une perte de poids notablement supérieure à celle qui correspon- 

 drait à sa déshydratation totale. 



1) Ce déficit provient d'une décomposition profonde du silicate. En 

 même temps que l'eau, une proportion considérable de l'oxyde de cadmium 

 se dégage en vapeurs qui se condensent partiellement sur le couvercle du 

 creuset. Comme il arrive pour certains sels basiques, et notamment pour 

 l'atacamite, il semble donc que l'eau soit nécessaire à la stabilité de l'a- 

 grégat moléculaire formé par l'hydrosilicate. Dès qu'elle a disparu, ce 

 composé se dissocie en silice et oxyde de cadmium volatil à la température 

 de l'expérience. En prolongeant pendant plusieurs heures l'action de la 

 chaleur (dispositif n" 2 du four Forquignon et Leclercq), on finit par ob- 

 tenir un résidu blanc et poreux qui ne renferme plus que de la silice. 



» L'hydrosilicate que nous venons de décrire, outre qu'il constitue la 

 première combinaison connue d'acide silicique et d'oxyde de cadmium, 

 présente encore quelque intérêt par son mode même de formation. Il est 

 curieux que les seuls azotates qui, dans nos expériences, se soient unis à 

 la silice du verre pour donner naissance à des produits définis, appar- 

 tiennent précisément à deux métaux dont on n'avait pu jusqu'à présent 

 préparer les silicates. Mais, tandis que l'azotate d'argent engendre un 



(') Calculé : GdO 59,63 SiO- 27,91 



Trouvé : GdO 39,97 ^iO^ 27,54 



